58 J- W. Retgers, Isomorphismus der Wolframate und Molybdate 



Prismen sind, wie schon erwähnt, von Marignac selbst als pseudohexagonal 

 angegeben. Schliesslich trifft die gemeinschaftliche Eigenschaft der schwachen 

 Doppelbrechung auch hier zu. Dies alles in Verbindung mit der innigen 

 isomorphen Mischung mit dem K 2 Mn0 4 zu grünen Mischkrystallen in 

 allerlei Farbenabstufungen lässt wohl den Schluss der directen Isomorphie 

 zwischen K 2 S 4 , K 2 Se 4 , K 2 Cr 4 , K 2 Mn 4 und K 2 W 4 zu ; ich zweifle 

 nicht, dass spätere Winkelmessungen an günstigen Krystallen des Wolf- 

 ramats dies auch für den Winkel , resp. die Axenverhältnisse bestätigen 

 werden 1 . 



Was die immer neben den K 2 W 4 -Säulen entstehenden , schiefaus- 

 löschenden, lebhaft doppelbrechenden und sich nicht mit den K 2 Mn0 4 

 mischenden Krystallen sein, mögen, ist mir noch nicht klar, jedenfalls kein 

 Hydrat oder saures Wolframat, weil sie in einer stark kalihaltigen Lö- 

 sung reichlicher entstehen als in einer neutralen. Ich vermuthe entweder 

 ein basisches Wolframat oder eine dimorphe Modification des neutralen 

 Salzes. 



Dampft man eine wässerige Lösung des normalen molybdänsauren 

 Kaliums K 2 Mo0 4 ein, so erhält man, ebenso wie bei K 2 W0 4 , zwei ver- 

 schiedene Arten von Krystallen: 1) schwach polarisirende , gerade aus- 

 löschende , dünne Nadeln und 2) sehr lebhaft polarisirende , sehr schief 

 auslöschende Säulen, die oft schöne und flächenreiche Krystalle bilden. 

 Beide Krystalle sind hygroskopisch und zerfliessen bald in der Mutter- 

 lauge 2 . 



1 Ich will hier beiläufig noch auf eine merkwürdige Eigenschaft der 

 durch K 2 Mn 4 grün gefärbten K 2 W 4 -Säulen aufmerksam machen: näm- 

 lich auf ihren starken Pleochroismus oder vielmehr Absorptionsunterschied. 

 Dreht man die Krystalle über dem untern Nicol nach Abnahme des Ana- 

 lysators, so gehen sie von blassgrün bis farblos (für Strahlen parallel der 

 Längsaxe c schwingend) in blaugrün (für Strahlen senkrecht zur Längsaxe 

 schwingend) über. Diese grünen, stark pleochroitischen Krystalle sehen 

 oft wegen ihrer faserigen Structur und ausgefranzten Endigung den Akti- 

 nolith-Nadeln in Gesteinsdünnschliffen täuschend ähnlich (nur dass bei 

 letztern, wie bei allen Amphibolen, das Maximum der Absorption ungefähr 

 mit der Verticalaxe zusammenfällt, während bei den K 2 W 4 -Prismen das 

 Umgekehrte stattfindet). — Auch ist der starke Absorptionscontrast bei 

 den grünen Mischkrystallen noch deshalb interessant, weil weder das reine, 

 dunkelgrüne K 2 Mn 4 , noch dessen Mischkrystalle mit K 2 S 4 , K 2 Se 4 

 oder K 2 Cr 4 einen derartigen Unterschied in der Absorption zeigen. Es 

 muss die Eigenschaft also wohl dem farblosen K 2 W 4 selbst zugeschrieben 

 werden. Es ist dies ein Beispiel von künstlichem Pleochroismus , ver- 

 ursacht durch isomorphe Mischung mit einer inactiven Substanz, und dem 

 bekannten Versuch Senarmont's (Hervorrufung eines Dichroismus in 

 Sr N 2 6 -f- 4 aq-Krystalle durch Rothfärbung mittelst Campecheholzauszug) 

 zur Seite zu stellen. 



2 Neben diesen beiden, sehr an die bei K 2 W 4 auftretenden Krystalle 

 erinnernden Formen, entstehen oft auch, jedoch nur untergeordnet, drei- 

 eckige und dreistrahlige Wachsthumsfiguren , die sich im convergenten 

 polarisirten Lichte als optisch einaxig erweisen. Sie sind vielleicht ein 

 wenig stabiles Hydrat oder Modification der anderen, weil sie rasch ver- 

 schwinden und nur die beiden anderen übrig bleiben. 



